238 MF.jMORIAS r[KNTlFICA.S. 
8e colocan en el fucg') a distaneias desigualeR del centro de la 
corriente de aire, a fin de cousegiiir la suceslou regidar en el fuego 
a que debe llegarcada una. 
Para hacer una caha i jionerla, se calienta el acero al calor rojo, 
para lo qne basta un niinuto; se dobla este en dos, i si la barra es 
will delgada, en tres partes de 2 a 3 centiinetros de largo proxi- 
mainente, i calculando que en alias haya un peso de 40 gramos; so 
corta i se enfria en agua si debe usarse ininediatameute; si no, sim- 
})lementc al aire. Mientras se ha ejecutado esta operacion, la pie- 
za por calzar ha debido estar en el fuego; a los dos minutos esta. 
al calor rojo l)ajo, que es el conveniente; se saca i se forma en la 
estreniidad una poqueiia cara lateral, se coloca alli la calza i se 
introduce nuevamente en el hogar; la operacion dura un minuto a 
lo mas. Sobre la calza se agrega al tiempo de ponerla una peque- 
iia cantidad de tieria tomada con la punta de los dedos, con el obje- 
to defi)rmar una pelicula de escoria que iiupida que el acero se co- 
rra antes de tiempo, a lo que los herreros llaman quemarse la caha] 
dos a tres minutos de fuego bastan para llegar al calor rojo claro 
en que la materia empieza a correrse i a chispear; este es el mo- 
meuto de traerla sobre la bigornia; alli, por medio del martillo se 
hace resbalar la calza hasta pegarla de frente en la estremidad mis- | 
nia de la pieza; se maja entonces con toda la presteza posible, dan- j 
do golpes alternatives contra la cabeza i por el costado de la pie- | 
za a fin de soldar bien la calza i dar la forma que se necesita; la 
operacion tarda dos a tres minutos hasta introducir en el agua. 
Cuando estas operaciones se repiten o el numero de calzas es con- ( 
siderable, el tiempo einjileado eii algunas es un poco mayor; pero I 
puede decirse en jeneral que un barreno u otra pieza se afila a lo i 
mas en cuatro minutos i se calza en cirico o seis. ( 
Hasta aqui no hemos considerado el temple, i se llama asi el gra- ( 
do de contraccion dado al acero mediante un enfriamiento mas o j 
menos rapido. Llegada al calor rojo bajo, la pieza calzada se intro- | 
duce en el agua para templarla por ocho o quince segundos, se [ 
saca i se obser\\a el color que va toraando; tan pronto como se no- | 
te en el cierta graduacion regular, esto es, que el color bianco pri-.' | 
mero de la calza pase gradualmente al morado del fierro, .se vuelv^e | 
a introducir en el agua hasta tener el enfriamento complete; toda i 
la operaciqn minca pasa de treinta segundos. | 
I 
